THÉORIE DES ACIERS AU NICKEL. 33 



cas, que par sa réversibilité ou son irréversibilité, 

 c'est-à-dire par le fait qu'il existe comme une fonction 

 bien définie de la température, ou comme une fonction 

 affectée d'hystérése thermique. 



Ces considérations nous conduisent à envisager cette 

 hystérèse comme un caractère accessoire des phénomè- 

 nes, exactement comme, dans le fer doux ou l'acier, le 

 magnétisme est une fonction bien définie du champ 

 instantané, ou dépend des champs antérieurs'. 



Comme complément à cette première conclusion, on 

 en tirera immédiatement une seconde : c'est que les 

 anomalies des alliages réversibles ou irréversibles sont 

 régies par une même modification interne, qui se pré- 

 sente sous deux aspects distincts, mais dont les consé- 

 quences sont exactement semblables, si l'on ne consi- 

 dère que la valeur des changements simultanés des 

 propriétés étudiées. 



Propriétés du fer et du nickel 



Il reste maintenant à caractériser la transformation 

 dont les multiples conséquences apparaissent dans les 

 propriétés d'exception des aciers au nickel ; mais, avant 

 de pouvoir le faire, il est nécessaire de nous rendre 



' MM. Osmond et Cartaud (Sur les fers météoriques, G. B., 

 t. CXXXVII, p. 1057, 15 décembre 1903) pensent même que l'irré- 

 versibilité disparaîtrait complètement si le refroidissement des 

 alliages était infiniment lent; ils considèrent la courbe des trans- 

 formations à température ascendante comme la courbe des états 

 stables de l'alliage. Des raisons indiquées dans l'exposé détaillé 

 de la théorie qui nous occupe m'engageraient plutôt à considérer 

 la courbe d'équilibre comme étant située très peu au-dessous de 

 la courbe des états observés pendant la chauffe. 



AitCHiVES, l. XVII; — Janvier 1904. 3 



